SÉANCE DU 4 JUIN I917. ^^'j 



2" Il y a donc des valeui-s critiques de la vitesse de refroidissement mar- 

 quant le changement dans la position et l'allure de la transformation. 



3° Lorsqu'il y a transformation à haute température, on obtient de la 

 troostite, lorsqu'il n'y a transformation qu'à basse température, de la 

 mirtensite. Dans les aciers autres que l'eutectique, la troostite est toujours 

 accompagnée du constituant proeutectique. 



La discontinuité d'aspect entre la troostite et la martensite correspond 

 bien à la discontinuité d'allure des courbes et au rejet de la transformation 

 à basse température. On peut dire que la troostite est formée des mêmes 

 constituants que la perlite à la grosseur des éléments près; l'écart de dureté 

 provient de l'état de division des phases cémentite et ferrite. 



l TftCMfC * 7SOytO'l 



CfluRBcEi icitnturtaicM ^.it^ -vin* tic' .v- 



Fi:;, j. 



Fig. 3. 



Quant à la martensite, son existence est corrélative d'une transformation 

 qui s'amorce à basse température et s'opère avec une vitesse relativement 

 faible; des expériences très récentes de C.-F. Brush et Sir R. Hadfield (M 

 ont d'ailleurs mis en évidence un dégagement de chaleur à la température 

 ordinaire dans les aciers après la trempe. Cette transformation est incom- 

 plète puisque par réchauffage on observe un dégagement irréversible de 

 chaleur, déjà sensible à 100" (^), maison ne saurait dire dans quelle mesure 

 la présence d'austénite intervient dans ce dernier phénomène, car on ne 

 peut apprécier les quantités relatives de ces constituants. 



4" Lorsqu'il existe simultanément de la troostite et de la martensite, la 

 courbe marque à la fois une anomalie à haute et une à basse température 

 donnant l'apparence d'un dédoublement de la transformation. 



(') Froc. Roy. Soc, A, 93, avril 1917, p. 188. 

 (-) H. ScHOTTKv, Ferrum, t. 1, igiS, p. 274. 



